Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 785 



Teile, auch einschichtig, fast immer mit großen, zweiseilig zugeschärften 

 Endzellen; nur wenige kleine Markstrahlen durchaus einschichtig. Solche 

 2- bis 12 stückig, oft hochzellig, die übrigen 0,19 — 1,31 mm hoch, ihre 

 Zellen ungleich, z. T. klein, rundlich, oft nur 0,016 mm weit, z. T. 

 grüßer, bis 0,060 mm weit (hoch) und dann in jener Ansicht häufig 

 rechteckig, die Kantenzellen oft noch hüher (bis 0,10 mm und darüber); 

 alle dünnwandig, im Radialschnitt kurz, oft quadratisch, die Kanten- 

 zellen hier bis 7mal hüher als breit, auch die inneren mancher Mark- 

 strahlen reihenweise aufrecht; in einzelnen Kristalle von Kalziumoxalat, 

 Alle Markstrahlzellen ringsum sehr klein getüpfelt. Auch die Hoftüpfel 

 der Gefäße sehr klein, 5 — 6 auf 0,020 mm Wandbreite, mit quer- 

 spaltfürmigen Poren, in schräge Reihen geordnet, in diesen durch feine 

 Wandfurchen, in die die Poren münden, paarweise oder zu mehreren 

 miteinander verbunden, gegen Markstrahlzellen und Strangparenchym 

 nicht abgeändert. Dieses oft ziemlich kurzzellig, auf den Radialwänden 

 der Zellen mit nicht sehr reichlichen, wenig auffälligen Tüpfeln; Fasern 

 ohne merkliche Tüpfelung. Strang- und Strahlenparenchym des Splintes 

 z. T. mit gelb- bis rotbraunem Inhalt (als Wandbeleg), in dem unter- 

 suchten Stücke reichlich große, knollenförmige, oft zusammengesetzte 

 Stärkekürner führend. Im Kerne tief rotbraune Ausfüllungen in den Ge- 

 fäßen und vielen Parenchymzellen, gelbbraune auch in manchen Fasern, 

 alle in Alkohol unlöslich. Eisenchlorid färbt diese Kernstoffe wie die 

 Wände tief schwarz. 



Das dichte, wenig politurfähige, sonst aber gut zu bearbeitende Holz, 

 im Splinte an geringere Mahagonisorten (etwa »Gaboon«) erinnernd, doch 

 weniger glänzend als solche, kommt für die Möbeltischlerei, für Boot-, 

 Schiff- und Wagenbau, auch für Arlilleriefuhrwerke in Betracht. 



Über das Timba mundi-Holz siehe Nr. 27 dieses Abschnittes. 



20. »Oleaholz«. 



Ein angeblich aus Brasilien stammendes, im Splinte licht- und matt- 

 rötlichbraunes, im Kerne dunkleres, mehr rütlichgraues Holz, im Quer- 

 schnitt mit zahlreichen, als feine Poren oder helle Pünktchen i) kennt- 

 lichen Gefäßen und an Jahresringe erinnerndem, besonders im Kerne 

 auffälligem Wechsel konzentrischer heller und dunklerer Querzonen. 



1) Unter der Lupe erscheinen diese Püniitchen häufig zu kurzen Radial- oder 

 Schrägstreifchen vereinigt. Eine ähnhche, doch feinere Zeicimung der Ilirnfläche zeigt 

 echtes Ölbaumholz, das aber durch seine dichtere Beschaffenheit (fehlende Nadel- 

 rissigkeit!) und auffällige, dunkle Aderung von obigem Holze schon äußerlich hin- 

 länglich unterschieden ist (vgl. p. 718). 



Wiesner, ßohstoffe. II. Band. 3. Aufl. 50 



